경주 황남대총 남분에서 출토된 서역계 유리제품의 미세 단편(무색, 녹청색 및 감청색) 36점 각각에 대한 두께, 비중 및 기포 크기를 측정하고, 10종의 주요성분 및 13종의 미량성분 함량 데이터를 사용하여 색깔별로 유리편을 특 성화하였다. 주요 성분중에서 MgO와 K2O의 함량은 로마계유리 및 사산계유리를 구별하는 지표가 되는 산화물로 서 본 분석을 통하여 황남대총 남분의 유리제품이 어떤 계통인지 분류하였다. 유리편은 모두 소다유리(Na2O-CaO-SiO2)이며 용융제, 안정제 및 발색제의 특성에 따라 뚜렷이 분류되었다. 구성 성분 간의 상관관계가 높은 원소의 조합은 (MgO, K2O), (MnO, CuO) 이었다. 또한 13종(Rb, Sr, Ba, Zr, Cr, Ni, Cs, Pb, Co, Cu, Fe, Mn, Ti)의 미량성분 함량은 색깔별로 무색, 녹청색 및 감청색 유리를 확연히 분류할 수 있어 향후 서역계 유리의 제작 원료 및 제작지를 정교하게 연구하는 데 중요한 원소들임을 알 수 있다. 무색(반투명)유리 : 비중은 1.50±0.04이며 내부에 원형 및 타원형의 기포들이 일정한 방향으로 길게 나열되어 있고 큰 것은 길이가 0.35㎜ 정도이다. 무색유리는 소다유리이면서 CaO 및 Al2O3 농도 각각 5%를 기준으로 보면 HCLA(High CaO, Low Al2O3)이며 MgO 및 K2O 농도가 1.5 %이상인 HMK(High MgO, High K2O)이다. 소다의 원료로서 식물 재를 사용하였으며 HMK이므로 사산계유리로 판단된다. 무색유리에서 착색제로 작용하는 성분의 총 합은 1 %이하로서 그 값이 적어 유리의 색상에 관여도가 매우 적다고 할 수 있다. 녹청색(반투명)유리 : 비중 1.58±0.06이며 내부에 0.1~0.2㎜ 정도의 작은 기포가 분포하고 있다. 소다유리로 서 HCLA이며 HMK로 분류된다. 따라서 이 녹청색 유리도 소다의 원료로서 식물 재를 사용한 것으로 생각되며 사 산계유리로 판단된다. 녹청색을 내는 착색제로 작용하는 성분의 총합은 약 4%이며 MnO, Fe2O3 및 CuO의 작용에 의한 것이다. 감청색유리 : 비중 1.48±0.19이며 내부에 기포가 거의 없다. 이 유리는 HCLA이며 LMK(Low MgO, Low K2O) 로 분류된다. 이 감청색 유리는 소다의 원료로서 광물(natron)을 사용한 것으로 로마계유리의 특성을 잘 나타낸 제품 이다. 녹청색을 내는 착색제로 작용하는 성분의 총합은 약 3%로서 Fe2O3, CuO 및 Co가 그 역할을 한 것으로 보인다. 국내에서 출토된 서역계 유리제품이 실크로드를 경유해 동아시아로 유입되고 어떻게 한국 남부에 까지 오게 되 었는지, 그 제작지는 어디인지에 대한 논의가 많이 이루어지고 있다. 본 연구는 황남대총의 유리제품을 물리 및 화 학적으로 특성화한 결과이며 향후 국내 또는 국외에 있는 서역계 유리제품의 제작지 및 유통경위를 추적할 수 있는 과학적 지표가 될 것이다.
경주 황남대총 남분에서 출토된 서역계 유리제품의 미세 단편 36점 각각에 대한 두께, 비중, 기포 크기를 측정하고, 10종의 주요성분과 13종의 미량성분 함량 데이터를 사용하여 색깔별로 유리편을 특성화했다. 유리편은 모두 소다유리이며 용융제, 안정제, 발색제의 특성에 따라 뚜렷이 분류할 수 있었다. 소다의 원료로서 식물재를 사용하였으며 HMK이므로 사산계유리로 파악된다. 녹청색 유리도 소다의 원료로서 식물재를 사용한 것으로 생각되며, 사산계유리로 판단할 수 있다. 감청색 유리는 소다의 원료로서 광물을 사용한 것으로 로마계유리의 특성을 잘 나타내고 있다.